Då denna fråga sålunda icke var för mitt ändamål tillräckligt utrnM. har ja- 
gjort följande försök. Silverbleck (puriss. pro anal., Merck 1905} uedsinältes. göts i 
kolform till en cylinder samt valsades med så ringa uppvärmning som möjligt till 
en tråd med ett kvadratiskt tvärsnitt av ungefär 2 mm:s sida. Den drogs därefter 
för hand genom en dragskiva utan förnyad uppvärmning till tråd av 0.5 ram:s 
tjocklek. Den på detta sätt erhållna tråden var styv och fjädrande. En del av 
denna tråd, betecknad 9: l, undersöktes omedelbart enligt förut angivna metoder 
med avseende på term oelektrisk kraft och lednings motstånd. Därefter bestäm. les 
den strömstyrka, för vilken denna tråd nätt och jämnt kunde bringas till smjlltning. 
Ett stycke av tråden, betecknat med 9:2, upphettades därefter med en Mrou^. 1 ain{.. 
svagare, än den förra. Sedan den på detta sätt hållits vid ljus gulglrMlmung un. h r 
c:a 2 minuter, avkyldes den plötsligt genom neddoppning i kallt vatten, tiiid» r det att 
den fortfarande genomfiöts av strömmen. Ett tredje stycke, 9: 3, ui>i>hettailé^ inc<\ 
lika stark ström som 9:2 under 5 minuter och fick sedan läng.-iiint av^vj.ltia pa 
det sättet, att strömstyrkan under loppet av 5 minuter så småningom tick sjunka 
till 0. Samtliga dessa trådar undersöktes med avseende på termoelektrisk kraft och 
ledningsmotstånd enligt förut beskrivna metoder Resultaten härav anföras i Tabb. 
8 a — 10 b. Dylika mätningar, utförda på andra trådar, hava givit analoga resultat. 
Jag anför här vidare resultaten av mätningar på tjockare tråd Då jag ej med 
noggrannhet kunnat mäta starkare strömmar än 30 amp., och denna strömstyrka ej 
räckt till att smälta denna tjockare tråd, har jag använt blästerlåga för uppvärm- 
ning. 12:1 betecknar den hårdvalsade, 10 den glödgade och plötsligt kylda, 11 den 
glödgade och långsamt avkylda samt 12: 2 en tråd, som jag i torkskåp hållit upp- 
värmd till 200" C under 4 timmar och samtidigt överdragit med ugnslack. N:r 10 
och n:r 11 lackerades med hjälp av uppvärmning till 150'' C. under c:a 20 minuter. 
Av samtliga dessa trådar har jag utgått från stycken på ungefär 1 m:s längd 
och efter den ovan beskrivna behandlingen delat dem i två delar samt mätt termo- 
elektriska kraften på den ena och motståndet på den andra. Resultaten av dessa 
mätningar finnas i Tabb. 11 a— 14 a samt i Tab. 7 sid. 21. P^^ betyder här 
procentisk tillväxt i ledningsniotståndet för SO^^rsuppvärmning. 
Silver 9: l. gtyy, nyss hårddragen tråd. 
Tab. 8 a. Termoelektrisk kraft, shunt 50 ohm. 
= 00; = 50,0" 100,0» 150,0" 50,0» 
a l / -0,6» +3,42 +0,27 +1,4 
iJ red. = <! _^3^^ _f_1^2 
Tab. 8 b. Ledningsmotst. tf-mp.-/coef, ^} shuut 3 ohm. 
t =^ O' 00,0" 100,o« 150.0'' if 
(m = 8373 9969 11625 1.3-J6S 8355 
P„ = 19,06. 
') Silver angripes ej av varm paratfin..lja.^ Jfr Cohn a. a. d. 74 
